30 G\ Schröder: Studien über die Zunahme der Plastizität etc. 
b. Versuche bei 150°. 
Bei 150° wurden 10 Versuche angestellt. 
Tabelle III. (Tafel V.) 
j? Versuch 
Dimensionen 
des 
Querschnitts 
Breite-Höhe 
mm 
g Entfernung der 
3 Unterstützungs¬ 
schneiden 
Bruch¬ 
belastung 
t/j bc 
bc c 
£ 3 
bc C5 
.Sä» 
03.0 
% d. 
Bbl. 
3 Größe der 
3 Gesamtbiegung 
Zeit 
der 
Gesamt¬ 
biegung 
St. u. Min. 
Biegungs¬ 
geschwindig¬ 
keit I. 
^ Zeit der ersten 
55 sichtbaren 
Biegung 
|»BÖ 
G -G ^ 
G ^ 
.2o Ä 
PQ g 
btj 
Ende 
des 
V ersuches 
wegen: 
1 
1.95—1.51 
30.5 
102.0 
80 
0.45 
5 h 26' 
0.001 
4 h 10' 
0.005 
Bruch 
2 
2.00—1.51 
91 
104.6 
80 
0.45 
3 h 42 V 2 ' 
0.002 
l h 45' 
0.003 
99 
3 
2.01—1.50 
99 
103.8 
85 
8.64 
18 h 287 2 ' 
0.008 
29' 
0.008 
Abgleitens 
4 
1.98—1.51 
19 
103.6 
85 
0.58 
2 h 35' 
0.004 
2 h 0' 
0.015 
Bruch 
5 
2.00—1.50 
99 
103.3 
80 
7.74 
ll h 45' 
0.011 
3 h 30‘ 
0.016 
abgebr. z. 
opt. Unters. 
6 
2.00—1.51 
99 
104.6 
80 
0.26 
2 h 5' 
0.002 
35' 
0.002 
Bruch 
7 
1.98—1.50 
19 
102.3 
80 
0.65 
l h 0' 
0.011 
40' 
0.029 
99 
8 
3.33—2.00 
99 
305.7 
75 
7.16 
10 h 77 2 ' 
0.012 
24' 
0.012 
Abgleitens 
9 
3.33—2.03 
99 
314.9 
70 
0.32 
22 ' 
0.015 
14' 
0.040 
Bruch 
10 
2.87—2.50 
99 
411.7 
70 
1.81 
i h i 3 ' 
0.025 
20 ' 
0.033 
99 
Von 7 Stäbchen mit 100 g Bruchbelastung (Versuch 1—7) 
betrug die Biegungsbelastung in 5 Fällen 80% d. Bbh; sie 
ist somit um 10% größer als bei 200°. Auch lassen die 
Versuche eine erhebliche Abnahme der Plastizität erkennen: 
von 10 Versuchen führten 7 nach verhältnismäßig schwacher 
Biegung zum Bruch, und beide Biegungsgeschwindigkeiten 
sind bei allen Versuchen erheblich geringer als bei 200°. Die 
Höhe der Biegungsgeschwindigkeit, wie sie die Versuche bei 
200° aufweisen, konnte nicht erreicht werden. Bei den 
Versuchen 3, 5 und 8 erreichte die Biegung zwar die 
gleiche Stärke wie bei den 200°-Versuchen, aber es war 
hierfür die 40fache Zeit erforderlich. Die Versuche, die 
nach geringer Zeit mit Bruch enden, zerfallen nach der 
Biegungsgeschwindigkeit I in zwei Gruppen. Die eine 
zeigt eine geringere Biegungsgeschwindigkeit (Versuch 1, 2, 
4, 6), als die Stäbchen, die eine starke Biegung ausge¬ 
halten haben (Versuch 3, 5 und 8). Die zweite Gruppe 
ist durch verhältnismäßig große Biegungsgeschwindigkeit 
ausgezeichnet. Bei der Biegungsgeschwindigkeit II. tritt 
